SÉANCE DU 12 MARS 1906. 635 



CHIMIE MiNÉRALi:. — Action du chlorure de siHcium sur k cobalt. 

 Note de M. Em. Vigoukoux, présentée par M. H. Moissan. 



Dans une précédente Communication ('), nous avons publié que des 

 essais effectués en fliisant agir le chlorure (Je silicium sur des métaux autres 

 que le fer nous avaient amené à rechercher les conditions de formation du 

 corps Fe^Si, les résultats obtenus avec le fer et avec la plupart des métaux 

 de cette famille étant jusqu'ici comparables, an point de vue de la produc- 

 tion de leurs siliciures. Un de nos premiers métaux étudiés était, en effet, 

 le cobalt qui, avec le chlorure indiqué, avait fourni le composé Co-Si. Ces 

 deux siliciures, qui se rapprochent par leur mode de formation, leurs for- 

 mules et de nombreuses propriétés, se différencient nettement lorsqu'on 

 envisage leur caractère niagnétiiiue, le siliciure de cobalt n'étant pas sen- 

 sible à l'action de l'aimant, tandis que celui de fer est facilement attirable, 

 ainsi que l'a constaté M. H. Moissan (^) sur le composé préparé avec du 

 fer et du silicium libre, de même que nous l'avons remarqué plus tard sur 

 le corps de composition identique formé par nous à l'aide de ce métal et 

 du chlorure de silicium. 



Le mode opératoire est celui que nous avons indiqué dans l'exposé de noire travail 

 antérieur. Un courant d'hydrogène, parcourant l'ensemble de l'appareil chaude, balaie 

 l'humidité qui peut s'y trouver; puis le chlorure de silicium (contenu dans la cornue 

 dont le fond est recouvert d'aluminium en limaille capable de le débarrasser de la 

 petite quantité d'acide chlorhydriqiie susceptible de le souiller), dirigé par distillation 

 dans le tube en porcelaine fortement chauffé, passe sur le métal qu'il attaque et vient 

 se condenser finalement à l'intérieur de récipients refroidis. Après quelques heures de 

 marche, le tube étant progressivement porté à la température maxima que peut donner 

 notre four, température insuliisanle pour le ramollir, mais suffisante, croyons-nous, 

 pour lui permettre d'atteindre 1200" à i3oo°, l'appareil est démonté et le lingot 

 evaminé. Nous provoquons ainsi une série d'actions énergiques et nous mettons fin à 

 nos expériences lorsque la diminution de poids de notre lingot n'est plus appréciable. 



Première action. — Nous partons de [\(^ à 40° de cobalt en poudre très pur, très 

 fortement magnétique et nous le chaulions sur une nacelle en porcelaine dans le cou- 

 rant de chlorure de silicium : le métal est transformé jusque vers le milieu de son réci- 



(') Em. Vigouroux, Action du chlorure de silicium sur le fer {Comptes rendus. 

 t. CXLI, 20 novembre igoS, p. 828). 



(^) M. Moissan, Action du silicium sur le fer. le chrome et l'argent {Comptes 

 rendus, t. CXXI, rSgS, p. 621). 



